198 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
3. Lápiz de grafito y colofonia. 
So mezclan dos partes do grafito pulverizado 
con tres do colofonia, y si el color de la mezola 
es demasiado subido, se añade un poco do cre¬ 
ta; se funde á un calor lento hasta que la mate¬ 
ria se deja sacar en hilos. Cuando se ha enfria¬ 
do bastante, se arrolla en forma de cilindros so¬ 
bre una mesa, y se introducon en oañoncitos do 
caña; la materia puedo hacerse también en plan¬ 
chas y cortarlas. 
Algunos fabricantes añaden también un poco 
de grasa, y entonces toman de tres á tros libras 
y media de grafito, dos do colofonia, dos onzas 
de cera y una de sebo. 
O cincuenta de grafito, treinta y dos de resi¬ 
na clara, una y media do cera y media de sebo. 
Esto lápiz no se corta para usarlo, sino quo so 
ablanda á la llama do una vela, y se aprieta pa¬ 
ra formar la punta: es algo mejor que el que se 
forma con el azufre, pero ya casi no so fabrica. 
4. Lápiz de grafito y de goma laca. 
El inglés Fawley ha dado hace poco el si¬ 
guiente método: se toma grafito pulverizado y 
se tunde con goma laca; se pulveriza la mezcla, 
y se funde do nuevo para hacer la masa lo mas 
homogénea que sea posible; se parto con la sier¬ 
ra, y se encolan los prismas con madera do ce¬ 
dro; el lápiz ea duro y sólido. 
5. Polvo de grafito y antimonio. 
lápiz quo bo haco con goma se fundo en agua; la. 
goma en eiooso lo vuelve duro, y on defecto 
muy friable. Algunos fabricantes añaden un 
poco de jabón, y entonces el lápiz es mas blando. 
La alúmina tiene la propiodad do endurecer- 
so por el calor; esta propiedad ha sido puesta on 
uso por Conté on Paris y Hardtmuth en Vic- 
na, para formar lápiz para dibujar. 
7. Lápiz de grafito y alúmina. 
La alúmina debo estar exenta en lo posiblo 
de cal, do sílieo y de óxido do hierro, y libre 
por la deoantacion do todas las partes groseras: 
el grafito debo refinarso igualmento por la pul¬ 
verización, tamización y decantación. Contó 
calienta, antes de emplearlo, basta ol rojo blan¬ 
co, y entonoes se vuolvo mas brillante y suave». 
Mezcla. 
La arcilla so mezcla por medio do una pulve¬ 
rización continuada con el grafito, y la mezola so 
oonserva debajo de campanas do vidrio hasta quo 
se amolde. Smitz aconsoja mezolar la arcilla y 
el grafito en ol estado da pasta después do la de¬ 
cantación, y dejar secar la mezcla basta el esta¬ 
do pastoso. En Hafenrzoll so deja seoar antes 
y so vuelve á metro en papilla con agua, ha¬ 
ciéndola pasar oobo ó nuevo vooes por un moli¬ 
no do asperón, y entonoes se deja socar en unas 
aljofainas basta la consistencia do una pasta es¬ 
pesa. 
So mezola el polvo de grafito eon el sulfato da 
antimonio y se prooede como en el número 2. 
El lápiz qüe so obtiene por esto método es su¬ 
perior a: de los números 3, 3 y 4, no es tan quo- 
oraaizo, y el grano es mas fino, ma« oerrado y 
mas brillante, pero es inferior á los que so indi¬ 
can en los números 1 y 7. 
Al soplete so distingue fácilmente de todas 
las otras espeoies. Despide vapores espesos do 
un blanco azulado, y la punta, á una temperatu¬ 
ra mas elevada, forma una borla pequeña com¬ 
puesta do glóbulos fundidos. 
Después de enfriado, la superficio que se ha 
calentado so cubre hasta algunas líneas de la 
parte caliente ó roja, de una eflorescencia de co¬ 
lor blaneo amarillento; la punta cuando está oa- 
liente, os de un grano mas grueso que el del res¬ 
to del lápiz y se vuelve muy friable. 
6. Grafito en polvo y goma 6 cola. 
>io mezcla polvo de grafito con una solución 
espesa de g 0m a, de cola de pesoado, de cola en 
agua o aguardiente; ge aprensa ]#, mezcla, se de- 
30 corta. Los fabricantes guardan se¬ 
de enconar l n PrOP ? rOÍOQ ° 8; SÍ “ e “ bar g°> se pue- 
iar la mejor por medio de ensayos. El 
Proporciones de la mezcla. 
Las proporciones varían; según Conté, pue¬ 
den ponerse tros partes de aroilla sobro dos do 
grafito, ó también partes iguales. Cuanto mas 
arcilla se emplea, mas duro resulta el lápiz- si so 
pone mucho grafito, se parece al lápiz do’ mma 
de plomo ordinario, y si se toma menos es tnrn- 
bien menos brillante, lo quo os ventajoso. Por 
medio do un calor mas fuerto se pueden hacer 
mas duros. 
Según Schmitz, se haoen muchas mezclas di¬ 
ferentes; en los mas negros no exoode la propor¬ 
ción á 25 partes do grafito contra 20 do arcilla; 
en los mas duros 12 de grafito y 2o de aroilla. 
Amasado. 
Para desprender las. burbujas do aire do la 
paBta y hacer la matoria mas homogénea so ba¬ 
te la pasta antes de amoldarla, se corta con hilos 
de latón y so arrollan los pedazos en forma de 
cilindro; en seguida se vuelven á haoer bolas, y 
se contiúna hasta quo cortando la masa eon los 
alambres no se perciba efecto alguno del aire en 
la masa, y el corte quede liso y denso. 
Se podrían oalentar las masas obtenidas y 
